日本産業規格（その他）の一覧 (Z 0000-4999)
JIS Z 3000〜3999

| 規格番号 | 名称 | 制定・改正・廃止 | 対応国際規格 | 参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JIS Z 3001 | 溶接用語 | 制定 1958/07/09 改正 1969/02/01 改正 1974/07/01 改正 1981/01/15 改正 1988/03/01 改正 1999/03/20 廃止 2008/03/20 |  |  |
| JIS Z 3001-1 | 溶接用語－第1部：一般 | 制定 2008/03/20 | ISO 857-1 1998 |  |
| JIS Z 3001-2 | 溶接用語－第2部：溶接方法 | 制定 2008/03/20 | ISO 857-1 1998 |  |
| JIS Z 3001-3 | 溶接用語－第3部：ろう接 | 制定 2008/03/20 | ISO 857-2 2005 |  |
| JIS Z 3001-4 | 溶接用語－第4部：融接不完全部 | 制定 2008/03/20 | ISO 6520-1 1998 |  |
| JIS Z 3002 | 医療用剪 | 廃止 1988/01/01 |  |  |
| JIS Z 3003 | 溶接姿勢の定義 | 制定 1963/08/01 廃止 1994/02/01 |  |  |
| JIS Z 3004 | 尿道口切開球刀 | 廃止 1954/04/20 |  |  |
| JIS Z 3005 | 皮膚乱切刀 | 廃止 1954/04/20 |  |  |
| JIS Z 3011 | 溶接姿勢－傾斜角及び回転角による定義 | 制定 2004/05/20 | ISO 6947 1990 |  |
| JIS Z 3021 | 溶接記号 | 制定 1955/02/01 改正 1961/03/01 改正 1972/11/01 改正 1981/03/01 改正 1987/10/01 改正 2000/11/20 | ISO 2553 1992 |  |
| JIS Z 3031 | 溶接部非破壊試験記号 | 制定 1975/07/01 廃止 1988/01/01 |  |  |
| JIS Z 3040 | 溶接施工方法の確認試験方法 | 制定 1981/03/01 改正 1988/03/01 改正 1995/02/01 |  |  |
| JIS Z 3041 | アルミニウム及びアルミニウム合金の溶接施工方法の試験方法及び判定基準 | 制定 1980/11/15 廃止 1988/05/01 |  |  |
| JIS Z 3043 | ステンレスクラッド鋼溶接施工方法の確認試験方法 | 制定 1985/03/01 改正 1990/03/01 |  |  |
| JIS Z 3044 | ニッケル及びニッケル合金クラッド鋼溶接施工方法の確認試験方法 | 制定 1991/03/01 |  |  |
| JIS Z 3050 | パイプライン溶接部の非破壊試験方法 | 制定 1978/12/01 改正 1987/01/01 改正 1995/02/01 |  |  |
| JIS Z 3060 | 鋼溶接部の超音波探傷試験方法 | 制定 1975/09/01 改正 1983/03/01 改正 1988/03/01 改正 1994/03/01 改正 2002/03/20 |  |  |
| JIS Z 3061 | 曲面状の鋼溶接部の超音波探傷試験方法 | 制定 1983/03/01 廃止 1988/01/01 |  |  |
| JIS Z 3062 | 鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス圧接部の超音波探傷試験方法及び判定基準 | 制定 1988/06/15 改正 1996/07/15 |  |  |
| JIS Z 3070 | 鋼溶接部の超音波自動探傷方法 | 制定 1998/05/20 |  |  |
| JIS Z 3080 | アルミニウムの突合せ溶接部の超音波斜角探傷試験方法 | 制定 1976/03/01 改正 1981/03/01 改正 1988/11/01 改正 1995/02/01 |  |  |
| JIS Z 3081 | アルミニウム管溶接部の超音波斜角探傷試験方法 | 制定 1983/03/01 改正 1994/03/01 |  |  |
| JIS Z 3082 | アルミニウムのT形溶接部の超音波探傷試験方法 | 制定 1988/11/01 改正 1995/02/01 |  |  |
| JIS Z 3090 | 溶融溶接継手の外観試験方法 | 制定 2005/09/20 | ISO 17637 2003 |  |
| JIS Z 3101 | 溶接熱影響部の最高硬さ試験方法 | 制定 1956/10/02 改正 1972/07/01 改正 1976/03/01 改正 1990/03/01 |  |  |
| JIS Z 3102 | 医療用鉗子 | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3103 | アーク溶接継手の片振り引張疲れ試験方法 | 制定 1961/01/01 改正 1976/03/01 改正 1982/07/01 改正 1987/10/01 |  |  |
| JIS Z 3104 | 鋼溶接継手の放射線透過試験方法 | 制定 1968/06/01 改正 1995/02/01 | ISO 1106-1 1984 ISO 1106-2 1985 ISO 1106-3 1984 ISO 5579 1984 |  |
| JIS Z 3105 | アルミニウム溶接継手の放射線透過試験方法 | 制定 1968/09/01 改正 1973/01/01 改正 1977/08/01 改正 1984/02/01 改正 1993/03/01 改正 2003/03/20 |  |  |
| JIS Z 3106 | ステンレス鋼溶接継手の放射線透過試験方法 | 制定 1971/05/01 改正 2001/04/20 |  |  |
| JIS Z 3107 | チタン溶接部の放射線透過試験方法 | 制定 1973/07/01 改正 1993/03/01 改正 2008/03/20 |  |  |
| JIS Z 3108 | アルミニウム管の円周溶接部の放射線透過試験方法 | 制定 1974/07/01 改正 1978/03/01 改正 1986/09/01 廃止 2003/02/20 |  |  |
| JIS Z 3109 | アルミニウムのT形溶接部の放射線透過試験方法 | 制定 1980/11/15 改正 1988/03/01 廃止 2003/02/20 |  |  |
| JIS Z 3111 | 溶着金属の引張及び衝撃試験方法 | 制定 1957/11/25 改正 1970/01/01 改正 1986/10/01 改正 2005/07/20 | ISO 15792-1 2000 |  |
| JIS Z 3112 | 溶着金属の衝撃試験方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3113 | 溶着金属の水素量測定方法 | 制定 1957/11/25 改正 1970/01/01 改正 1975/03/01 廃止 1991/05/01 |  |  |
| JIS Z 3114 | 溶着金属の硬さ試験方法 | 制定 1962/03/01 改正 1971/01/01 改正 1976/12/01 改正 1985/01/01 改正 1990/03/01 |  |  |
| JIS Z 3115 | 溶接熱影響部のテーパかたさ試験方法 | 制定 1973/07/01 |  |  |
| JIS Z 3116 | サブマージアーク溶接部の水素量測定方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3117 | ガスシールドアーク溶接部の水素量測定方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3118 | 鋼溶接部の水素量測定方法 | 制定 1986/10/01 改正 1992/06/01 改正 2007/04/20 | ISO 3690 2000 |  |
| JIS Z 3119 | オーステナイト系及びオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼溶着金属のフェライト量の測定方法 | 制定 1988/11/01 改正 2006/03/25 | ISO 8249 2000 |  |
| JIS Z 3120 | 鉄筋コンクリート用棒鋼ガス圧接継手の検査方法 | 制定 1980/04/03 |  |  |
| JIS Z 3121 | 突合せ溶接継手の引張試験方法 | 制定 1958/04/26 改正 1961/01/01 改正 1984/02/01 改正 1993/11/15 | ISO 4136 1989 |  |
| JIS Z 3122 | 突合せ溶接継手の曲げ試験方法 | 制定 1958/04/26 改正 1961/01/01 改正 1984/02/01 改正 1990/01/01 | ISO 5173 1981 ISO 5177 1981 |  |
| JIS Z 3123 | 突合せ溶接継手の自由曲げ試験方法 | 制定 1958/04/26 改正 1961/01/01 改正 1984/02/01 廃止 1990/01/01 |  |  |
| JIS Z 3124 | 突合せ溶接継手のローラ曲げ試験方法 | 制定 1960/05/01 改正 1984/02/01 廃止 1990/01/01 |  |  |
| JIS Z 3125 | 突合せ溶接継手の切欠き破面試験方法 | 制定 1959/03/30 改正 1962/06/01 廃止 1994/02/01 |  |  |
| JIS Z 3126 | 突合せ溶接継手の反復曲げ試験方法 | 制定 1964/07/01 廃止 1994/02/01 |  |  |
| JIS Z 3127 | 突合せ溶接継手の広幅引張試験方法 | 制定 1977/12/01 廃止 1994/02/01 |  |  |
| JIS Z 3128 | 溶接継手の衝撃試験方法 | 制定 1986/09/01 改正 1996/10/20 | ISO 9956-3 1965 |  |
| JIS Z 3129 | 鋼の1ラン及び2ラン溶接継手の作製方法及び試験方法 | 制定 2005/07/20 | ISO 15792-2 2000 |  |
| JIS Z 3131 | 前面すみ肉溶接継手の引張試験方法 | 制定 1958/01/31 改正 1970/01/01 改正 1976/03/01 |  |  |
| JIS Z 3132 | 側面すみ肉溶接継手のせん断試験方法 | 制定 1958/01/31 改正 1970/01/01 改正 1976/03/01 |  |  |
| JIS Z 3133 | すみ肉溶接部の破面試験方法 | 制定 1958/01/31 改正 1970/01/01 廃止 1996/06/01 |  |  |
| JIS Z 3134 | T形すみ肉溶接継手の曲げ試験方法 | 制定 1959/03/30 改正 1965/06/01 |  |  |
| JIS Z 3135 | すみ肉溶接部の裏曲げ試験方法 | 制定 1971/05/01 廃止 2003/05/20 |  |  |
| JIS Z 3136 | 抵抗スポット及びプロジェクション溶接継手のせん断試験に対する試験片寸法及び試験方法 | 制定 1958/01/31 改正 1970/01/01 改正 1976/03/01 改正 1978/09/01 改正 1999/03/20 | ISO/DIS 14273 1989 |  |
| JIS Z 3137 | 抵抗スポット及びプロジェクション溶接継手の十字引張試験に対する試験片寸法及び試験方法 | 制定 1958/01/31 改正 1970/01/01 改正 1990/03/01 改正 1999/03/20 | ISO/DIS 14272 1994 |  |
| JIS Z 3138 | スポット溶接継手の疲れ試験方法 | 制定 1983/03/01 改正 1989/03/01 |  |  |
| JIS Z 3139 | スポット溶接継手の断面試験方法 | 制定 1962/03/01 改正 1971/09/01 改正 1978/09/01 |  |  |
| JIS Z 3140 | スポット溶接部の検査方法 | 制定 1978/09/01 改正 1989/03/01 |  |  |
| JIS Z 3141 | シーム溶接継手の試験方法 | 制定 1957/05/27 改正 1962/06/01 改正 1973/04/01 改正 1976/12/01 改正 1992/06/01 改正 1996/07/01 |  |  |
| JIS Z 3142 | シーム溶接部の検査方法（軽合金） | 廃止 1973/04/01 |  |  |
| JIS Z 3143 | 突合せ圧接継手の試験方法 | 制定 1961/03/01 改正 1996/07/01 |  |  |
| JIS Z 3144 | スポット及びプロジェクション溶接部の現場試験方法 | 制定 1996/10/20 | ISO 10447 1991 |  |
| JIS Z 3145 | 頭付きスタッド溶接部の曲げ試験方法 | 制定 1981/01/15 |  |  |
| JIS Z 3146 | 半自動及び自動溶接による溶接継手の試験方法 | 制定 1969/02/01 改正 1977/05/01 廃止 1992/05/01 |  |  |
| JIS Z 3151 | スリット形溶接われ試験方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3152 | 丸棒形溶接われ試験方法 | 制定 1958/12/12 改正 1962/03/01 廃止 1992/09/01 |  |  |
| JIS Z 3153 | T形溶接割れ試験方法 | 制定 1958/12/12 改正 1971/01/01 改正 1993/02/01 |  |  |
| JIS Z 3154 | 重ね継手溶接割れ試験方法 | 制定 1962/03/01 改正 1993/02/01 |  |  |
| JIS Z 3155 | C形ジグ拘束突合せ溶接割れ試験方法 | 制定 1962/12/01 改正 1974/07/01 改正 1979/03/01 改正 1993/02/01 |  |  |
| JIS Z 3156 | 展開式すみ肉溶接われ試験方法 | 制定 1963/03/01 廃止 1992/09/01 |  |  |
| JIS Z 3157 | U形溶接割れ試験方法 | 制定 1966/03/01 改正 1993/02/01 |  |  |
| JIS Z 3158 | y形溶接割れ試験方法 | 制定 1966/03/01 改正 1993/02/01 |  |  |
| JIS Z 3159 | H形拘束溶接割れ試験方法 | 制定 1986/09/01 改正 1993/02/01 |  |  |
| JIS Z 3161 | ビード溶接部の縦曲げ試験方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3162 | ビード溶接部の切欠き曲げ試験方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3171 | 溶接材料の切欠き引張試験方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3172 | 溶接材料の切欠き衝撃試験方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3173 | 溶接材料の切欠き曲げ試験方法 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3181 | 溶接材料のすみ肉溶接試験方法 | 制定 1959/03/30 改正 1965/06/01 改正 1973/04/01 改正 2005/07/20 | ISO 15792-3 2000 |  |
| JIS Z 3182 | 被覆アーク溶接棒の溶着速度測定方法 | 制定 1965/03/01 改正 1971/01/01 改正 1976/12/01 改正 1991/11/01 廃止 2001/03/20 |  |  |
| JIS Z 3183 | 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶着金属の品質区分及び試験方法 | 制定 1988/01/01 改正 1993/11/15 |  |  |
| JIS Z 3184 | 化学分析用溶着金属の作製方法及び試料の採取方法 | 制定 1990/01/01 改正 1992/06/01 改正 2003/01/20 | ISO 6847 2000 |  |
| JIS Z 3185 | 溶接材料の耐ペイント性試験方法 | 制定 2006/03/25 |  |  |
| JIS Z 3191 | ろうのぬれ試験方法 | 制定 1963/03/01 改正 2003/01/20 | ISO 5179 1983 |  |
| JIS Z 3192 | ろう付継手の引張及びせん断試験方法 | 制定 1965/02/01 改正 1971/01/01 改正 1977/05/01 改正 1988/11/01 改正 1999/03/20 | ISO 5187 1985 |  |
| JIS Z 3193 | ろう付継手の引張試験方法 | 制定 1966/06/01 改正 1970/01/01 改正 1976/03/01 廃止 1988/11/01 |  |  |
| JIS Z 3194 | ろう付継手の引張及びせん断試験片 | 制定 1967/02/01 改正 1970/01/01 廃止 1988/11/01 |  |  |
| JIS Z 3195 | ろう付継手の湿式腐食試験方法 | 制定 1971/05/01 廃止 1995/06/01 |  |  |
| JIS Z 3196 | ろう付継手のガス腐食試験方法 | 制定 1972/11/01 廃止 1995/06/01 |  |  |
| JIS Z 3197 | はんだ付用フラックス試験方法 | 制定 1972/11/01 改正 1976/03/01 改正 1986/10/01 改正 1999/03/20 | ISO 9454-1 1990 ISO 9455-1 1990 ISO 9455-13 1996 ISO 9455-14 1991 ISO 9455-15 1996 ISO 9455-3 1992 ISO 9455-5 1992 ISO 9455-6 1995 |  |
| JIS Z 3198-1 | 鉛フリーはんだ試験方法－第1部：溶融温度範囲測定方法 | 制定 2003/06/20 |  |  |
| JIS Z 3198-2 | 鉛フリーはんだ試験方法－第2部：機械的特性試験方法－引張試験 | 制定 2003/06/20 |  |  |
| JIS Z 3198-3 | 鉛フリーはんだ試験方法－第3部：広がり試験方法 | 制定 2003/06/20 |  |  |
| JIS Z 3198-4 | 鉛フリーはんだ試験方法－第4部：ウェッティングバランス法及び接触角法によるぬれ性試験方法 | 制定 2003/06/20 |  |  |
| JIS Z 3198-5 | 鉛フリーはんだ試験方法－第5部：はんだ継手の引張及びせん断試験方法 | 制定 2003/06/20 |  |  |
| JIS Z 3198-6 | 鉛フリーはんだ試験方法－第6部：QFPリードのはんだ継手45度プル試験方法 | 制定 2003/06/20 |  |  |
| JIS Z 3198-7 | 鉛フリーはんだ試験方法－第7部：チップ部品のはんだ継手せん断試験方法 | 制定 2003/06/20 |  |  |
| JIS Z 3200 | 溶接材料－寸法，許容差，製品の状態，表示及び包装 | 制定 1999/09/20 改正 2005/03/20 | ISO 544 2003 |  |
| JIS Z 3201 | 軟鋼用ガス溶加棒 | 制定 1954/07/20 改正 1963/03/01 改正 1976/03/01 改正 1990/10/01 改正 2001/04/20 改正 2008/03/20 | ISO 636 1989 |  |
| JIS Z 3202 | 銅及び銅合金ガス溶加棒 | 制定 1959/09/01 改正 1976/12/01 改正 1983/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3210 | 薄鋼板用被覆アーク溶接棒 | 廃止 1987/01/01 |  |  |
| JIS Z 3211 | 軟鋼用被覆アーク溶接棒 | 制定 1950/06/20 改正 1970/03/01 改正 1976/03/01 改正 1978/03/01 改正 1986/03/25 改正 1991/03/01 改正 2000/11/20 |  |  |
| JIS Z 3212 | 高張力鋼用被覆アーク溶接棒 | 制定 1961/01/01 改正 1970/03/01 改正 1976/03/01 改正 1982/03/01 改正 1987/10/01 改正 1990/01/01 改正 2000/11/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3213 | 低合金高張力鋼用被覆アーク溶接棒 | 制定 1977/03/01 廃止 1990/01/01 |  |  |
| JIS Z 3214 | 耐候性鋼用被覆アーク溶接棒 | 制定 1982/03/01 改正 1987/10/01 改正 1993/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3221 | ステンレス鋼被覆アーク溶接棒 | 制定 1957/01/30 改正 1968/05/01 改正 1976/12/01 改正 1983/11/01 改正 1989/03/01 改正 2000/11/20 改正 2003/01/20 改正 2008/03/20 | ISO 3581 2003 |  |
| JIS Z 3222 | クロムステンレス鋼被覆アーク溶接棒 | 廃止 1968/07/01 |  |  |
| JIS Z 3223 | モリブデン鋼及びクロムモリブデン鋼用被覆アーク溶接棒 | 制定 1966/03/01 改正 1969/02/01 改正 1977/05/01 改正 1982/03/01 改正 1987/10/01 改正 1993/03/01 改正 2000/11/20 改正 2006/03/25 |  |  |
| JIS Z 3224 | ニッケル及びニッケル合金被覆アーク溶接棒 | 制定 1976/03/01 改正 1986/03/25 改正 1991/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3225 | 9%ニッケル鋼用被覆アーク溶接棒 | 制定 1985/03/01 改正 1990/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3231 | 銅及び銅合金被覆アーク溶接棒 | 制定 1958/12/12 改正 1971/09/01 改正 1976/12/01 改正 1983/03/01 改正 1989/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3232 | アルミニウム及びアルミニウム合金溶加棒並びに溶接ワイヤ | 制定 1964/03/01 改正 1970/04/01 改正 1976/03/01 改正 1979/03/01 改正 1986/09/01 改正 2000/11/20 |  |  |
| JIS Z 3233 | イナートガスアーク溶接並びにプラズマ切断及び溶接用タングステン電極 | 制定 1963/08/01 改正 1976/03/01 改正 1990/02/01 改正 2001/04/20 | ISO 6848 1984 |  |
| JIS Z 3234 | 抵抗溶接用銅合金電極材料 | 制定 1971/09/01 改正 1977/05/01 改正 1992/06/01 改正 1999/03/20 | ISO 5182 1991 |  |
| JIS Z 3241 | 低温用鋼用被覆アーク溶接棒 | 制定 1971/06/01 改正 1977/05/01 改正 1981/08/01 改正 1988/08/01 改正 1993/11/15 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3251 | 硬化肉盛用被覆アーク溶接棒 | 制定 1960/01/01 改正 1962/12/01 改正 1972/11/01 改正 1977/05/01 改正 1981/01/15 改正 1991/11/01 改正 2000/11/20 改正 2006/03/25 |  |  |
| JIS Z 3252 | 鋳鉄用被覆アーク溶接棒 | 制定 1961/12/01 改正 1965/03/01 改正 1976/12/01 改正 1992/06/01 改正 2001/04/20 改正 2008/03/20 | ISO 1071 1983 |  |
| JIS Z 3253 | アーク溶接及びプラズマ切断用シールドガス | 制定 2003/01/20 | ISO 14175 1997 |  |
| JIS Z 3261 | 銀ろう | 制定 1961/01/01 改正 1971/01/01 改正 1976/03/01 改正 1985/01/01 改正 1998/05/20 | ISO 3677 1992 |  |
| JIS Z 3262 | 銅及び銅合金ろう | 制定 1961/01/01 改正 1986/09/01 改正 1998/05/20 | ISO 3677 1992 |  |
| JIS Z 3263 | アルミニウム合金ろう及びブレージングシート | 制定 1961/12/01 改正 1974/03/01 改正 1977/05/01 改正 1980/11/15 改正 1992/06/01 改正 2002/03/20 |  |  |
| JIS Z 3264 | りん銅ろう | 制定 1963/03/01 改正 1972/04/01 改正 1977/05/01 改正 1985/01/01 改正 1998/05/20 | ISO 3677 1992 |  |
| JIS Z 3265 | ニッケルろう | 制定 1968/05/01 改正 1976/12/01 改正 1986/09/01 改正 1998/05/20 | ISO 3677 1992 |  |
| JIS Z 3266 | 金ろう | 制定 1969/05/01 改正 1977/05/01 改正 1985/01/01 改正 1998/05/20 | ISO 3677 1992 |  |
| JIS Z 3267 | パラジウムろう | 制定 1973/10/01 改正 1976/12/01 改正 1986/09/01 改正 1998/05/20 | ISO 3677 1992 |  |
| JIS Z 3268 | 真空用貴金属ろう | 制定 1988/11/01 改正 1998/05/20 | ISO 3677 1992 |  |
| JIS Z 3281 | アルミニウム用はんだ | 制定 1967/10/01 改正 1976/12/01 改正 1988/03/01 改正 1996/10/20 |  |  |
| JIS Z 3282 | はんだ－化学成分及び形状 | 制定 1972/04/01 改正 1977/05/01 改正 1986/10/01 改正 1999/03/20 改正 2006/03/25 | ISO DIS 9453 2005 |  |
| JIS Z 3283 | やに入りはんだ | 制定 1972/11/01 改正 1976/03/01 改正 1986/10/01 改正 2001/04/20 改正 2006/09/20 |  |  |
| JIS Z 3284 | ソルダペースト | 制定 1994/03/01 | ISO 9454-1 1990 ISO 9455-1 1990 |  |
| JIS Z 3301 | 採血穿刺器 | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3302 | 舌押え | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3303 | 医療用鈎 | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3304 | 鋭匙 | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3305 | 消息子（さぐり） | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3306 | 骨膜剥離子 | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3307 | 骨膜起子 | 廃止 1953/04/13 |  |  |
| JIS Z 3308 | 子宮頚管拡張器 | 廃止 1954/04/20 |  |  |
| JIS Z 3309 | 子宮鋭匙 | 廃止 1954/04/20 |  |  |
| JIS Z 3310 | 子宮鈍匙 | 廃止 1954/04/20 |  |  |
| JIS Z 3311 | 面疱圧子 | 廃止 1988/01/01 |  |  |
| JIS Z 3312 | 軟鋼及び高張力鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ | 制定 1974/03/01 改正 1977/05/01 改正 1983/11/01 改正 1989/03/01 改正 1993/03/01 改正 1999/11/20 改正 2006/03/25 |  |  |
| JIS Z 3313 | 軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ | 制定 1982/07/01 改正 1987/07/01 改正 1993/11/15 改正 1999/11/20 改正 2006/03/25 |  |  |
| JIS Z 3314 | 耐候性鋼用サブマージアーク溶接用鋼ワイヤ及びフラックス | 制定 1983/03/01 廃止 1988/01/01 |  |  |
| JIS Z 3315 | 耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接ソリッドワイヤ | 制定 1983/03/01 改正 1987/10/01 改正 1993/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3316 | 軟鋼及び低合金鋼用ティグ溶加棒及びソリッドワイヤ | 制定 1983/11/01 改正 1989/03/01 改正 2001/04/20 改正 2008/03/20 | ISO 636 1989 |  |
| JIS Z 3317 | モリブデン鋼及びクロムモリブデン鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ | 制定 1985/04/01 改正 1991/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3318 | モリブデン鋼及びクロムモリブデン鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤ | 制定 1985/04/01 改正 1991/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3319 | エレクトロガスアーク溶接用フラックス入りワイヤ | 制定 1986/03/25 改正 1991/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3320 | 耐候性鋼用炭酸ガスアーク溶接フラックス入りワイヤ | 制定 1953/10/02 改正 1960/05/01 改正 1980/02/01 制定 1987/10/01 改正 1993/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3321 | 溶接用ステンレス鋼溶加棒及びソリッドワイヤ | 制定 1969/02/01 改正 1974/11/01 改正 1985/01/01 改正 1999/11/20 改正 2003/01/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3322 | ステンレス鋼帯状電極肉盛溶接材料 | 制定 1975/03/01 改正 1996/07/01 改正 2002/07/20 |  |  |
| JIS Z 3323 | ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ及び溶加棒 | 制定 1983/11/01 改正 1989/03/01 改正 1999/11/20 改正 2003/01/20 改正 2007/04/20 | ISO 17633 2004 |  |
| JIS Z 3324 | ステンレス鋼サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ及びフラックス | 制定 1988/08/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3325 | 低温用鋼用マグ溶接ソリッドワイヤ | 制定 1990/01/01 改正 2000/02/20 改正 2008/03/20 |  |  |
| JIS Z 3326 | 硬化肉盛用アーク溶接フラックス入りワイヤ | 制定 1991/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3331 | チタン及びチタン合金溶加棒並びにソリッドワイヤ | 制定 1977/11/01 改正 1988/08/01 改正 1999/09/20 改正 2002/07/20 |  |  |
| JIS Z 3332 | 9%ニッケル鋼用ティグ溶加棒及びソリッドワイヤ | 制定 1985/03/01 改正 1990/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3333 | 9%ニッケル鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ及びフラックス | 制定 1985/04/01 改正 1991/03/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3334 | ニッケル及びニッケル合金溶加棒及びソリッドワイヤ | 制定 1988/08/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3341 | 銅及び銅合金イナートガスアーク溶加棒及びソリッドワイヤ | 制定 1983/03/01 改正 1993/11/15 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3351 | 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ | 制定 1988/01/01 改正 1999/09/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3352 | 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス | 制定 1988/01/01 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3353 | 軟鋼及び高張力鋼用エレクトロスラグ溶接ソリッドワイヤ並びにフラックス | 制定 1999/11/20 改正 2007/03/20 |  |  |
| JIS Z 3391 | 溶接用鋼ワイヤの巻き形状、巻き寸法及び質量 | 制定 1988/08/01 廃止 2002/02/20 |  |  |
| JIS Z 3400 | 溶接の品質要求事項－金属材料の融接 | 制定 1999/11/20 | ISO 3834-1 1994 ISO 3834-2 1994 |  |
| JIS Z 3410 | 溶接管理－任務及び責任 | 制定 1999/11/20 | ISO 14731 1997 |  |
| JIS Z 3420 | 金属材料の溶接施工要領及びその承認－一般原則 | 制定 2003/10/20 | ISO/DIS 15607 2001 |  |